..oG Ctl 



cftte pression les a amenées. Lorsqu'on a donné à l'instrument 

 au moyen du marteau , la forme qu'il doit co/iserver, on le 

 fait chauffer, puis on le laisse refroidir lentement au milieu de 

 l'air. Les particules se disposent alors dans un ordre différent 

 de celui qu'elles auroient pris par un refroidissement subit j car, 

 au lieu d'être ductiles, elles jouissent d'une élasticiié telie que, 

 quand elles sont déplacées par une légère compresbion , elles 

 reA'iennent à leur première posilion par une suite de vibrations 

 extrêmement rapides; d'où il résuite unson très-fort. Seulement 

 il ne faudroit pas que le choc fût considérable, curies parti- 

 cules se désuniroient. 



Le bronze , le métal des cloches, et probablement la plupart 

 des alliages de cuivre et d'étaiu , présentent la même pro- 

 priété. 



Alliage de loo de Cuivre et de Sg.S a 33,34 n'i^TAin. 



Cet alliage est gris jauncàtre ou blanchâtre, cassant; il est très- 

 sonore, sans cependant l'être autant que le précédent. On 

 l'emploie à la fabrication des cloches. L'alliage des timbres des 

 horloges contient un peu plus d'étain que celui des cloches- 

 l'alliage des timbres des montres contient en outre un peu 

 de zinc. 



Alliage de loo de Cuivre et de fio d'Etai^v. 



Cet alliage, presque blanc , très-friable, susceptible d'un 

 beau poli et de prendre un grand éclat, est employé à fa- 

 briquer les miroirs de télescopes. 



Les alliages de cuivre et d'étain peuvent, en général, être 

 analysés de la manière suivante : On concasse l'alliage -. on 

 traite i gramme par 2S grammes d'acide nitrique à ja'', dans 

 un ballon à col alongé; on laisse réagir les matières à la tempé- 

 rature ordinaire, pendant quelques heures; puis on les expose 

 au feu 6ur un bain de sable , en tenant le col du ballon incline , 

 on soutient l'ébullition pendant un quart -d'heure environ , 

 après que le gnznitreux a cessé de se dégager : dans cette opé- 

 ration , les deux métaux s'oxident au maximum ; mais le 

 peroxide d'étain ne se dissout pas. Quand la liqueur estrefroi 

 die, on décante la dissolution contenant le cuivre, de dessus 

 le peroxide d'étain, avec une petite pipette; puis on lave le 

 peroxide d'étain avec de l'eau , jusqu'à ce que le lavage lU- 



